Merz, Untersuchung einiger Mineralien aus dein Wallis. 373 



tion wurde, zur Abhaltung von atmosphärischem Sauer- 

 stoff, ein rascher und starker Strom von Kohlensaure 

 in das Gefäss geleitet. Die erhaltene Lösung wurde 

 durch Ferrocyankalium nicht gefärbt, wahrend Ferrid- 

 cyankalium einen starken blauen Niederschlag hervor- 

 brachte. Durch Schwefelcyankalium entstand nur eine 

 schwach röthliche Färbung-. Diesen Keactionen zu- 

 folge konnte das Mineral keine irgend wesentliche 

 Menge von Eisenoxyd enthalten. 



Concentrirte Salzsäure greift den Pennin schon 

 in der Kalte stark an, in der Wärme wird er zum 

 grösstcn Theil zersetzt. Bei zweistündigem Digeriren 

 des feinen Pulvers mit concentrirter Salzsäure, Aus- 

 waschen des Bückstandes und Extraction der ausge- 

 schiedenen Kieselsäure mit Natronlauge, hinterblieben 

 nur 21,8 Proc. an unzersetztem Mineral. In diesem 

 Verhalten weicht der Pennin wesentlich ab von dem, 

 hinsichtlich der Zusammensetzung, so nahe stehenden 

 Chlorit j da derselbe nach den vorhandenen Angaben 

 von concentrirter Salzsäure kaum angegriffen wird. 

 Concentrirte heisse Schwefelsäure scheint den Pennin 

 vollständig zu zersetzen; feine Blättchen lassen bei 

 der Behandlung ein Skelett von Kieselsäure zurück. 

 Beim Glühen im Platintiegel wird der Pennin hell- 

 gelb. Vor dem Löthrohr schmilzt er schwierig und 

 nur an den feinsten Kanten. 



1,407 Grm. Pennin gaben 0,4(iS Grm. Kieselsäure, 

 0,1645 Grm. Thonerde, 0,1015 Grm. Eisenoxydul, 

 0,4!)5 Grm. Magnesia. 



0,7*2o5 Grm. Pennin verloren bei starker Glüh- 

 hitze 0,0885 Grm. Wasser. 



Daraus ergibt sich folgende procentischc Zusam- 

 mensetzung : 



